135 



Eine zweite Portion des pulverisierten Feldspathes 

 wurde auf einem 30 cm langen Platinblech, welches zu 

 einer Röhre zusammengebogen war, verteilt. Letzteres 

 wurde in ein Verbrennungsrohr geschoben und dieses 

 mit einem Aspirator an einem Ende und mit einer mit 

 Schwefligsäure-haltigem Wasser gefüllten Flasche am 

 andren Ende in Verbindung gesetzt. Zwischen Ver- 

 brennungsrohr und Aspirator wurde eine mit Wasser ge- 

 füllte Waschflasche eingeschoben. Das Rohr wurde dann 

 im Verbrennungsofen zur Rotglut erhitzt unter gleich- 

 zeitigem Durchsaugen von Luft, welche beim Passieren 

 des Schwefligsäure-haltigen Wassers Schwefligsäure auf- 

 genommen hatte. Während des mehrstündigen Ver- 

 suches traten im Rohr weisse Nebel auf, welche in der 

 vorgelegten Waschflasche absorbiert und als Schwefel- 

 säure erkannt wurden. 



3,25-4 g des so behandelten Feldspathpulvers wurden wie 

 vorher mit Salzsäure ausgekocht und ergaben 0,053 g gelöste 

 Bestandteile = l,637o- In der salzsauren Lösung wurde nur 

 eine Spur Schwefelsäure nachgewiesen. 



Aus dem Versuch geht hervor, dass der Feldspath, 

 bei höherer Temperatur der Einwirkung von Schweflig- 

 säure ausgesetzt, in keiner Weise angegriffen wird; denn 

 es haben sich weder Sulfate gebildet noch ist eine Ver- 

 mehrung der in Salzsäure löslichen Bestandteile ein- 

 getreten. 



2. Kaolin. 



Der KaoUn, das für die keramische Industrie wert- 

 vollste Rohmaterial, ist am wenigsten durch accessorische 

 Bestandteile wie Kalk, Eisen und dergleichen ver- 

 unreinigt. 



Ich benutzte Kaolin von Limoges. Derselbe wurde 

 zunächst unter Ueberleiten von Luft längere Zeit zur 

 Rotglut erhitzt und dann durch Auskochen mit Wasser 

 die Menge der lösUchen Bestandteile bestimmt. 4,735 g 

 hiervon enthielten 0,011 g wasserlösliche Bestandteile = 

 0,237o- Sulfate waren in der wässrigen Lösung nicht 

 vorhanden. 



Hierauf wurde eine zweite Portion desselben Ma- 

 terials in gleicher Weise wie der Feldspath im vorigen 

 Versuch der Einwirkung von Schwefligsäure ausgesetzt. 



3,872 g Kaolin ergaben jetzt 0,111 g in Wasser 

 löslicher Bestandteile = 2,87%, Dieselben ergaben, in 



10* 



